TCVN11229-2:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11229-2:2015 (ISO 4950-2:1995 sửa đổi bổ sung 1:2003) về Tấm thép và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 2: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc cán có kiểm soát TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11229-2:2015 ISO 4950-2:1995 SỬA ĐỔI BỔ SUNG 1:2003 TẤM THÉP VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO - PHẦN 2: THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP Ở TRẠNG THÁI THƯỜNG HÓA HOẶC CÁN CÓ KIỂM SOÁT High yield strength f l at s teel p roducts - Part 2: Products supplied in the normalized or con tr olled rolled condition Lời nói đầu TCVN 11229-2:2015 hoàn toàn tương đương ISO 4950-2:1995 với sửa đ ổi bổ sung 1:2003. TCVN 11229-2:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17, Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 11229 (ISO 4950), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao bao gồm các phần sau: - Phần 1: Yêu cầu chung. - Phần 2: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc cán có kiểm soát. - Phần 3: Thép tấm và thép băng rộng được cung cấp ở trạng thái xử lý nhiệt (tôi+ram). THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG GIỚI HẠN CHẢY CAO - PHẦN 2: THÉP TẤM VÀ THÉP BĂNG RỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP Ở TRẠNG THÁI THƯỜNG HÓA HOẶC CÁN CÓ KIỂM SOÁT High yield strength s teel plates and wide flats - Part 2: Plates and wid flats supplied in the normalized or con tr olled rolled condition s 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định thành phần hóa học và cơ tính của thép t ấ m và thép băng rộng có giới hạn chảy cao được cung c ấ p ở trạng thái thường hóa hoặc trạng thái tương đương với thường hóa. V ề phương pháp sản xuất, các điều kiện chấp nhận và ghi nhãn các sản phẩm này, xem TCVN 11229-1 (ISO 4950-1). Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tấm được cán nóng trên má y cán đảo chiều và thép băng rộng được c á n nóng với phạm vi chiều dày từ 3 mm đến 150 mm, sản ph ẩ m được cung cấp sau thường hóa hoặc cán có ki ể m soát, có giới hạn chảy nh ỏ nhất được quy định từ 355 MPa đến 460 MPa cho các chiều dày đến và bao gồm 16 mm. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm được quy định trong các tiêu chuẩn khác như - Sản phẩm thép băng từ các máy cán liên tục [xem TCVN 6523 (ISO 4996)], - S ả n phẩm thép băng dùng cho các nguyên công tạo hình tiếp sau [xem TCVN 11232 (ISO 5951)], - Sản phẩm thép tấm dùng cho b ì nh chịu áp lực [xem TCVN 9985-4 (ISO 9328-4)]. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên b ả n đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nh ấ t, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 6523:1999 (ISO 4996:1991), Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao. TCVN 9985-4 (ISO 9328-4), Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 4: Thép hợp kim Nickel có tính chất chịu nhiệt độ thấp. TCVN 11229-1 (ISO 4950-1), Thép tấm và thép băng rộng giới hạn chảy cao - Phần 1: Yêu c ầ u chung. TCVN 11232 (ISO 5951), Thép là cán nóng giới hạn chảy cao và tạo hình tốt. 3 Sản xuất 3.1 Quá trình kh ử oxy Tất cả sản phẩm thép phải được chế tạo từ các m ẻ nấu có các nguyên tố bổ sung thêm để có thể tạo ra các hạt mịn. Ngoài ra các sản phẩm thép có chất lượng DD phải được cung cấp ở trạng thái thép không sôi trong khi sản ph ẩ m thép có chất lượng E phải được cung cấp ở trạng thái thép lặng hoàn toàn. 3.2 Điều kiện cung cấp Sản phẩm phải được cung cấp ở trạng thái thường hóa hoặc thường hóa và ram hoặc, trừ khi có sự thỏa thuận khác tại thời điểm đặt hàng, ở trạng thái tương đương thu được bằng cán có kiểm soát. 1) Bảng 1 - Thành phần hóa học (phân tích mẻ nấu) Mác thép Ch ấ t lượng Thành ph ầ n h ó a học [ % (Khối lượ n g/khối lượng)] 1) C lớn nh ấ t Mn 2) Si lớn nh ấ t P lớn nh ấ t S lớn nh ấ t Nb 3) V 3) AI ( tổ ng) 3) nh ỏ nhất T i 3) Cr lớn nh ấ t Ni lớn nh ấ t Mo lớn nh ấ t Cu 4) lớn nh ấ t E 355 D D 0,18 0 , 9 đ ế n 1 , 6 0,50 0,030 0,030 0,015 đến 0 , 060 0,02 đến 0,10 0 , 020 0,02 đ ế n 0,20 0,25 0,30 0 , 10 0 , 35 E 0,18 0 , 9 đ ế n 1,6 0,50 0 , 025 0 , 025 0,015 đến 0 , 060 0,02 đến 0,10 0 , 020 0,02 đ ế n 0,20 0 , 25 0,30 0,10 0,35 E 460 CC 0,20 1,0 đ ế n 1,7 0,50 0 , 040 0 , 040 0,015 đến 0 , 060 0,02 đến 0, 2 0 0,020 0,02 đến 0,20 0,70 1,0 0,40 0,70 D D 0,20 1,0 đến 1,7 0,50 0 , 030 0 , 030 0,015 đến 0 , 060 0,02 đến 0, 2 0 0,020 0,02 đ ế n 0,20 0 , 70 1 , 0 0,40 0 , 70 E 0,20 1,0 đ ế n 1 , 7 0,50 0,025 0,025 0,015 đến 0 , 060 0,02 đến 0, 2 0 0,020 0,02 đ ế n 0,20 0 , 70 1,0 0,40 0 ,7 0 1) V ì thành phần hóa học c ó ả nh h ưở ng đến đặc tính hàn , n ế u khách h à ng có yêu cầu thì t ại thời đi ể m đặ t hàng nhà sản xu ấ t ph ả i ch ỉ ra loại thép mà h ọ s ẽ cung c ấ p và các giá tr ị l ớ n nhất hoặc phạm vi của các nguy ê n tố hợp kim h ó a s ẽ được sử dụng t rong loại th é p này. 2 ) Đối v ớ i các s ả n p hẩ m có chiều d ày đ ế n và bao gồm 6 mm , h à m lượng mangan có t hể đ ư ợc giảm đ i 0 , 2% (m/m). 3 ) C á c t hép phải chứa ít nhất l à một tr ong các nguyên tố làm mịn h ạt được cho trong bảng tính b ằ ng t ỷ lệ ph ầ n trăm. N ế u s ử dụng t ổ hợp của các nguyên t ố này thì hàm lượng đối v ớ i ít nh ấ t là một t rong các nguy ê n t ố làm mịn hạt đ ã n ê u không được nhỏ hơn gi á trị nh ỏ nh ấ t q uy định. 4) Theo th ỏ a thuận tại thời đi ể m đặt hàng, h à m lượng I ớ n nhất c ủ a đồng có thể l à 0,30% (m/m). 4 Yêu cầu chung 4.1 Thành phần hóa học 4.1.1 Phân tích mẻ nấu Bảng 1 giới thiệu giới hạn của thành phần hóa học đ ối với phân tích mẻ nấu. Tất cả các nguyên t ố khác với các nguyên tố được cho trong Bảng 1 và được dự định bổ sung vào phải được ch ỉ ra cho khách hàng. 4.1.2 Phân tích sản phẩm Khách hàng có thể đưa ra yêu cầu về phân tích s ả n phẩm; trong trường hợp này phân tích sản phẩm ph ả i được quy định khi đặt hàng. Bảng 2 giới thiệu sai lệch cho phép đối với phân tích sản phẩm so với giá trị của phân tích m ẻ nấu được cho trong Bảng 1. Bảng 2 - Sai lệch cho phép của phân tích s ả n phẩm so với phân tích mẻ nấu đã quy định Các giá t rị tính bằng ph ầ n trăm theo khối lượng Nguyên tố Giới hạn quy định Sai lệch cho phép 1) C ≤ 0,20 + 0,02 Mn ≤ 1 , 70 ±0,10 Si ≤ 0,50 + 0,05 P và S ≤ 0,040 + 0,005 Nb ≤ 0,060 ± 0,005 V ≤ 0,20 + 0,02 - 0,01 Ti ≤ 0,20 + 0,02 - 0,01 Cr ≤ 0,70 + 0,05 Ni ≤ 1,0 + 0,05 Mo ≤ 0,40 + 0,05 Cu ≤ 0,35 > 0,35 + 0,05 + 0,07 1) Các sai lệch có th ể được áp dụng lớn hơn hoặc nhỏ hơn c á c giới hạn của phạm vi quy định, nhưng Không đồng thời. 4.2 Cơ tính Thép ở trạng thái thường hóa và ram hoặc ở trạng thái cán có kiểm soát (điều ch ỉ nh) phải tuân theo cơ tính được quy định trong Bảng 3 khi được xác định trên phôi mẫu th ử được chuẩn bị phù hợp với các yêu cầu trong 5.3 của TCVN 11229-1 (ISO 4950-1). 4.3 Tính hàn được Giá trị lớn nhất của đương lượng cacbon (Ceq) được bi ể u thị bằng t ỷ lệ phần trăm theo khối lượng, dựa trên công thức của Viện hàn quốc tế (IIW), nghĩa là: có thể được th ỏ a thuận lúc đặt hàng (trong đ ó C , Mn, Cr, Mo, V, Ni và Cu là các hàm lượng tính bằng tỷ lệ phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố tương ứng). Bảng 3 - Cơ tính Mác thép Chất lượn g Giới hạn chảy tr ê n R e H (R p 0,2 ), nh ỏ nhất MPa 1) R m 2) MPa 1 ) A min . % KV 3) nh ỏ nhất J e ≤ 16 16 <> e ≤ 35 35 <> e ≤ 50 50 <> e ≤ 70 70 e ≤ 100 100 e ≤ 125 125 e ≤ 150 e ≤ 70 70 <> e ≤ 100 100 e ≤ 125 125 <> e ≤ 150 0° C -20° C -50° C L T L T L T E 355 DD 355 345 335 325 305 295 285 470 đến 630 450 đến 610 440 đến 600 430 đến 590 22 39 21 E 355 345 335 325 305 295 285 470 đến 630 450 đ ến 610 440 đến 600 430 đến 590 22 27 16 E 460 CC 460 450 440 420 - - - 550 đến 720 - - - 17 39 - DD 460 450 440 420 400 390 380 550 đến 720 530 đến 700 520 đến 690 510 đến 680 17 39 21 E 460 450 440 420 400 390 380 550 đến 720 530 đến 700 520 đến 690 510 đến 680 17 27 16 R eH : giới hạn ch ả y tr ê n; R p0 ,2 : ứ ng su ấ t thử 0,2%; R m : giới hạn b ề n kéo; A: độ gi ã n dài sau đứt t í nh theo t ỷ lệ phần trăm trên chiều d ài đo ban đầu (trong đó S 0 là diện tích mặt cắt ngang ban đầu); KV: độ bền va đập của các ph ô i mẫu thử ISO có rãnh V; e: chiều dày của phôi mẫu thử, t í nh bằng milimet; 1 ) 1Mpa= 1 N/mm 2 2 ) Giá tr ị trung bình của ba lần thử; không một kết quả riêng n à o được nhỏ hơn 70% gi á trị trung bình nh ỏ nhất được quy định. 3) Các gi á trị của năng lượng va đập KV được quy định theo c ả hai hướng dọc v à ngang, nhưng trừ khi có q u y định kh á c trong đ ơn đặt hàng, ki ể m tra được thực hiện th eo hướng dọc. Phụ lục A (Tham khảo) Các giá trị nhỏ nhất của năng lượng va đập KV Các giá trị được cho trong Bảng A.1 áp dụng cho các chất lượng DD và E (không k ể đến mác thép). Đối với các thép tấm, áp dụng các giá trị theo các hướng dọc và ngang. Đối với các thép băng rộng ch ỉ áp d ụng các giá trị theo hướng dọc trừ khi có sự thỏa thuận khác tại thời điểm h ỏ i đặt hàng và đặt hàng. Trừ khi có thỏa thuận khác, các giá trị của năng lượng va đập ph ả i được th ử ở : - 20° C đối với thép có chất lượng DD; - 50° C đối với thép có chất lượng E. Bảng A.1 - Các giá trị nhỏ nhất của năng lượng va đập d ùng cho các sản phẩm có chiều dày 10 mm < e="">< 150=""> Chất lượng của thép Hướng lấy phôi mẫu thử Năng lượng va đập nhỏ nhất (J) ở nhiệt độ - 50° C - 40° C - 30° C - 20° C -10° C 0° C + 10° C + 20° C DD Dọc 39 43 47 51 55 Ngang 21 24 31 31 31 E Dọc 27 31 39 47 51 55 59 63 Ngang 16 20 24 27 31 31 35 39 1) Các thép tấm được chế tạo bằng cán có kiểm soát có thể dẫn đến sự suy giảm các đặc tính của thép nếu được đưa vào gia c ô ng t ạo hình nóng tiếp sau.